Kundt: Das HAix'sche Pliaenomen in Eisen, Cobalt und Nickel. 14/ 



Wismuth bedeckt gewesen wäre, also etwa '/ 3 mehr betragen, der Wider- 

 stand also nahe gleich 6 1 Ohm sich ergeben haben. Nimmt man diese 

 Zahl an, so berechnet sich der Widerstand der die ganze Platte bedecken- 

 den Wismuthschicht zu 268 Ohm. Da der des Platins gleich 79.0 gefun- 

 den ist, so geht von einem Strom, der von 2 Elektroden aus durch die 



Doppelschicht Platin- Wismuth geschickt wird, — — d. h. rund l ß durch 



das Wismuth. Nach dieser Ermittelung wurde die Platte längs der 

 Linie y h zerschnitten und die Wismuthschicht der einen Hälfte mit 

 Primärelektroden und Hall -Elektroden versehen. Es ergab sich auch 

 für diese Platte nur ein ganz geringer Hall -Effect, obgleich nun 

 zweifellos von dem hindurchgesandten Primärstrom ein genügender 

 Theil durch die Wismuthschicht iloss. Es scheint also, dass der 

 »Rotationscoeflficient« für galvanisch niedergeschlagenes Wismuth ein 

 ausserordentlich kleiner ist, während derselbe für gegossenes Wismuth 

 im Vergleich zu anderen Metallen sehr gross ist. Zur Controle habe 

 ich auch noch eine kleine dünne Wismuthplatte gegossen, und mich 

 überzeugt, dass dieselbe einen sehr starken Hall -Effect gab. Welches 

 der Grund des verschiedenen Verhaltens des gegossenen und des gal- 

 vanisch niedergeschlagenen Wismuth ist, vermag ich nicht zu ent- 

 scheiden; vielleicht ist derselbe darin zu suchen, dass das gegossene 

 Wismuth stets ausgeprägt krystallinische Structur zeigt, während an 

 dem galvanisch niedergeschlagenen selbst unter dem Mikroskop kein 

 krystallinisches Gefuge zu erkennen ist; doch können hierüber erst 

 weitere Versuche entscheiden. 



Ausgegeben am 2. Mär/.. 



Berlin, gedruckt in der Reichsdrucke 



Sitzungsberichte L893. ^ 



